60 
Beim  Äpophyllit  kann  man  die  Schlagfigur  auch  noch  mit 
recht  spitz  gefeilter  eiserner  Nadel  hervorbringen,  indessen  we- 
niger gut  als  mit  Diamantspitze.  Man  benutzt  am  besten  kleine 
Spaltungsblättchen  (von  der  Spitze  der  Pyramide)  von  1  mm  Dicke 
und  mehr  und  bringt  durch  einen  wenig  festen  Schlag  nur  ganz 
kleine  Schlagfiguren  hervor ;  diese  fallen  am  saubersten  aus,  da 
das  Material  für  grössere  zu  wenig  homogen  ist.  Die  Schlag- 
strahlen verlaufen  parallel  mPoc(hol)  und  da  bei  heftigerem 
Schlagen  ocPoo  (100)  als  Trennungsfläche  auftritt,  entsprechen 
sie  jedenfalls  dieser.  Presst  man  die  Nadel  allmählich,  aber  fest 
gegen  oP  (001),  so  entstehen  dieselben  Trennungsflächen ,  aber 
viel  undeutlicher.  Da  dies  Verhalten  einigermassen  dem  des 
Steinsalzes  analog  ist,  wurde  versucht,  die  Trennung  parallel 
ocPoc  (100)  auch  durch  Pressen  dickerer  Stücke  in  der  Richtung 
einer  Nebenaxe  hervorzubringen,  dies  gelang  indessen  nur  unvoll- 
kommen. Es  entsteht  so  leicht  Absonderung  in  Folge  zonaren 
Wachsthums  nach  ocPoo  (100)  und  P  (111)  (welche  durch  glatt- 
muschlige  Oberfläche  und  Riefung  parallel  P(U1)  characterisirt 
sind),  dass  die  Krystalle  nur  einen  geringen  Druck  aushalten. 
Wird  die  Fläche  durch  heftigeres  Schlagen  frei  gelegt,  so  ist  sie 
stets,  im  Gegensatz  zu  jenen  Absonderungsflächen,  parallel  oP(OOl) 
gestreift  und  etwas  faserig.  In  der  Schlagfigur  finden  sich  zu- 
weilen auch  Strahlen  parallel  mP  (hhl),  indessen  doch  so  wenig 
regelmässig,  dass  man  sie  wohl  ebenfalls  als  durch  Absonderung 
nach  P  (111)  bedingt  ansehen  muss.  Ob  die  Strahlen  einem 
Maximum  oder  Minimum  der  Cohäsion  in  oP  (001)  entsprechen, 
lässt  sich  nicht  entscheiden.  Naumann  giebt  zwar  unvollkommene 
Spaltbarkeit  nach  ocPoo  (100)  an,  indessen  handelt  es  sich  auch 
da  wahrscheinlich  nur  um  Absonderung. 
Topas. 
Zur  Herstellung  der  Schlagfiguren  kann  man  hier  nur  die 
Diamantnadel  benutzen;  sie  sind  indessen  selten  so  präcis  wie 
bei  den  bisher  besprochenen  Mineralien.  Es  liegt  dies  z.  Th. 
jedenfalls  an  der  grossen  Sprödigkeit  des  Materials,  z.  Th.  viel- 
leicht auch  an  besonders  geringen  Differenzen  der  Cohäsion  in 
oP  (001).  Es  lassen  sich  aber  doch  fast  in  jeder  Figur  zwei 
Richtungen,  nämlich  parallel  a  und  b  erkennen,  welchen  annähernd 
